( 6o9 ) 

 sLiltats moins salisfaisants; on se heurte à de nombreuses difficultés quand 

 on veut appliquer à la pratique les résultats du laboratoire. 



)) Quelques-unes sont déjà vaincues, et nous n'indiquons aujourd'hui 

 ces travaux que pour établir notre droit à continuer des recherches pour- 

 suivies par nous déjà depuis plusieurs mois. » 



CHIMIE I^'DUSTRIELLE. — Fabrication de l'alumine au moyen des argiles. 



Note de M. Joseph Heiblixg. 



« Dans l'état actuel de la fabrication de l'alumine, on se heurte presque 

 toujours à deux difficultés principales : la présence inévitable de la silice, 

 et le prix de revient trop élevé du produit. Le procédé suivant m'a donné 

 d'excellents résultats. 



» Soit une argile d'une teneur donnée en alumine. Pour chaque molécule d'alumine, 

 on incorpore à la pâle d'argile 3 molécules de sulfate d'ammoniaque [SO*, (AzH*)-], 

 et un poids à peu près égal de sulfate neutre de potasse (SO', K-); i molécule de 

 sulfate de potasse suffirait théoriquement. Le tout est malaxé d'abord, puis passé 

 dans une machine à briques, qui débite le tout en briques creuses. 



» Ces briques sont cuites à une température de 270° C. à 28o°C. A cette tem- 

 pérature, le sulfate d'ammoniaque se décompose en sulfate acide d'ammoniaque 

 (SO', H, AzH*) et en gaz ammoniac qui se dégage et peut être recueilli par un con- 

 densateur. L'acide du sulfate acide d'ammoniaque se porte d'abord sur le sulfate 

 neutre de potasse, qui devient sulfate acide de potasse; ensuite, ce dernier, en pré- 

 sence de l'alumine, de l'argile, et à celte température, se neutralise par l'alumine pour 

 former du sulfate double d'alumine et de potasse, c'est-à-dire de l'alun absolument 

 fixe. Les briquettes ainsi alunées sont épuisées au moyen d'un système de lavages mé- 

 thodiques. 



» La silice peut être utilisée pour ciment. 



» L'alun obtenu est débarrassé du fer par recristallisation et sa solution peut être 

 traitée par l'ammoniaque qui a distillé, en vue de la précipitation de l'alumine. On 

 régénère ainsi les sels primitifs de sulfate de potasse et de sulfate d'ammoniaque. 



» Malheureusement l'alumine ainsi obtenue est gélatineuse. Pour l'obtenir grenue, 

 on étale l'alun pulvérulent sur des claies étagées dans une tourelle qu'on fait traver- 

 ser dans toute sa hauteur par l'ammoniaque chaude et humide, provenant de la cuis- 

 son des briquettes. Dans ce cas, l'alun se transforme sur place en un mélange de sul- 

 fate d'ammoniaque, de sulfate de potasse, et en alumine grenue qui garde la forme 

 sablonneuse de la poudre d'alun utilisée, et se prête avec la plus grande facilité aux. 

 lavages et à la calciuation. 



» Celte alumine est chimiquement exempte de silice, son alun ayant été 



